804 VERBENACEAE. 



radialen Spaltungsfläeheu die Markstralilen gewöhnlich 

 durch etwas tiefere Farbe ins Auge fallend ; mit spezi- 

 fischem Gewicht von ü.ö:} ; hart ; nacli den anatomischen 

 Befunden höchstens ziemlich dauorliaft; nicht von dichtem 

 Gefüge; ziemlich grobfaserig; leicht und gerade spaltend; 

 etwas biegsam; nicht oder sehr wenig zäh; leicht zu 

 brechen; leicht und sehr gut zu schneiden; leicht und 

 gut zu bearbeiten; glatt; mit schönem Glanz; wenig külil 

 anfühlend; mit sehr schwach saurem Geruch; leicht zu 

 brennen anfangend '); ohne spezifischen Geruch und etwas 

 knisternd verbrennend unter Bildung einer weißen Asche; 

 in horizontaler Stellung fortwährend oder sehr lange Zeit '), 

 in vertikaler Stellung mit nach oben gekehrtem bren- 

 nendem Ende lange Zeit ') weiter brennend, weiter glühen 

 bleibend mit etwas besonderem Geruch bis zum Eintritt 

 der vollständigen Veraschung des bei dem Brennen ver- 

 kohlten Teils, Querbruch wenig faserig. Der wässerige 

 Auszug farblos; keinen Gerbstoff enthaltend (Eisenazetat). 



Anatomische Merkmale. 



Literatur. Koorders et Yaleton. Flora arborea Ja- 

 vanica. Pars VII. 1900. 197. Brandts. Forest Flora. 1874. 

 364 {G. arborea). Foxworthy. Indo-Malayan Woods. The 

 Philippine Journal of Science. C. Botany. Vol. IV. 1909. 

 554 {G. arborea). Gamble. Ind. Timbers. 1902. 537 (G. 

 arborea). Kanehira. Indian Woods. 1924. 17 {G. arborea). 

 Nördlinger. Querschnitte. Bd. IV. 1SQ1.23(G. arborea). 

 RiDLEY. The timbers of the Malay Peninsula. Agricultural 

 Bull, of the Straits and Federated Malay States. New 

 Series. Vol. I. 1902. 219. Smith. On the cry stalline 

 deposit occurring in the timber of the „Colonial Beech", 

 Gmelina Lcich/iardtii, F. v. M. Journal and Proc. of the 

 Roval Society of N. South Wales for 1912. XLVI. 187. 

 Wi"esner. Rohstoffe. Bd. II. 1918. 464 {G. arborea). 

 Man vergleiche übrigens S. 753. 



Material. Vier Muster von M. Java. Das Blöckchen 

 gezeichnet 1735m, i. J. 1893, (11681/3, 11682p, 13491;il, 

 14816/3, 27584/3, 36772,3), am ausführlichsten untersuclit; 



') Vielleicht ist dieses Holz durch die genannten liigonschai'ten 

 für Zündhölzer geeignet. 



